2G 



1. Versfeinei'tes Holz. 



1,888 Gramme des Fossiles wogen nach dem Trocknen 

 bei 101)0 _ 1 §5.2 Grm. , Verlust = 0,036 Grm, Nach dem 

 Glühen betrug das Gevvichl; = 1,784 Grm.; Glüh-Verlust = 

 0,104 Grm. Das Fossil enthält kohlensaure Kalkerde, ziem- 

 lich beträchtliche Mengen von Eisenoxyd , keine Bittererde, 

 Spuren von Phosphorsäure und Schwefelsäure, sowie geringe 

 Mengen von organischer Substanz. 



1.784 Gramme des geglühten Minerals wurden in Salz- 

 säure gelöst; man erhielt gelinge Mengen von unverbrannter 

 organischer Substanz als unlöslichen Rückstand, dessen Menge 

 = 0,010 Grm. Die Lösung wurde mit Ammoniak «eutrali- 

 sirt, hierauf durch abermaligen Zusatz von Ammoniak das 

 Eisenoxyd ausgefällt; dieses abtiltrirt, getrocknet und geglüht 

 ergab eine Menge = 0,254 Grm. Aus der Lösung wurd'e 

 hierauf die Kalkcrde mit oxalsaurem Ammoniak gefällt; man 

 erhielt durch Glühen der oxalsauren Kalkerde die Menge der 

 kohlensauren Kalkerde = 1,518 Grm. 



In 1,7?4 Grm. des ungeglühten Fossiles sind daher ent- 

 halten : 



kohlensaure Kalkerde 1,518 



Eisenoxyd 0,254 



"Während des Glühens unverbrannle 



organische Substanz 0,010 



Spuren von PO5 und SO3 



1,782 ~ 



In 1,888 Grm. des nngeglühteu Fossiles sind enthalten : 



kohlensaure Kalkerde 1,518 



Eisenoxyd 0,254 



organische Substanz und Wasser . . . 0,114 

 Spuren von PO5 und SO3 



1,886 



Jn 100 Theilen des Fossiles sind enthalten: 



kohlensaure Kalkerde 80,951 



Eisenoxyd 13,458 



organische Substanz und Walser . . . 5,539 



Spuren von PO5 und SO3 



99^493 



